## Sintesis Nanopartikel Perak menggunakan Ekstrak Kulit Sirsak sebagai Bioreduktor
Riska Yudhistia Asworo 1* , Hanandayu Widwiastuti 2 , Elok Widayanti 3
1,2,3 Jurusan Analisis Farmasi & Makanan , Poltekkes Kemenkes Malang , Malang, Indonesia. * E-mail: riska_yudhistia@poltekkes-malang.ac.id
Article Info: Received: 18 Juli 2023 in revised form: 21 Agustus 2023 Accepted: 30 Agusutus 2023
Available Online: 15  September 2023

## ABSTRACT
Soursop  peel  can  be  used  as  a  bioreductor  in  the  green synthesis  process  of  silver  nanoparticle  formation.  This  is because  the  content  of  secondary  metabolite  compounds  in soursop peel can reduce Ag 3+ to Ag 0 in nano size. Secondary metabolites in soursop peel are obtained by extraction using a solvent  whose polarity value is close to the polarity  value of soursop  peel  secondary  metabolites.  In  this  study,  ethanol- aquadest and ethanol solvents were used. The extract obtained was  then  formulated  with  AgNO 3 solution  with  a concentration variation of 0.5; 1; 1.5 and 2 mM to determine the optimum  concentration  on  the  formation  of  silver nanoparticles. The maximum concentration was obtained at a concentration  of  2  mM  AgNO 3 ,  seen  from  the  highest absorbance obtained at the maximum wavelength observation of  400-450  nm  with  the  concentration  of  AgNO 3 used  2  mM. The  silver  nanoparticles  formed  were  then  analysed  using  a Particle  Size  Analyzer  (PSA)  to  determine  the  size  of  the nanoparticles  formed.  Nanoparticles  using  ethanol-aquadest solvent  had  a  size  of  92.83  nm,  while  those  using  ethanol solvent had a size of 301.3 nm .
Keywords : Soursop peel; Bioreductor; Silver nanoparticle; Secondary metabolite; Synthesis

## Corresponding Author:
Riska Yudhistia Asworo Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan Poltekkes Kemenkes Malang. Kota Malang Indonesia
E-mail: riska_yudhistia@poltekkes- malang.ac.id
This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.
How to cite (APA 6 th Style): Asworo,R.Y.,Hanandayu Widwiastuti,W.,Widayanti,E. (2023). Sintesis Nanopartikel Perak menggunakan Ekstrak Kulit Sirsak sebagai Bioreduktor . Indonesian Journal of Pharmaceutical  (e-Journal), 3 (3), 468-474.
(e-Journal) 2023; 3 (3): 467 – 475 ISSN : 2775- 3670 (electronic) Journal Homepage: http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/ijpe/index DOI: 10.37311/ijpe.v3i3.22310

## ABSTRAK
Kulit  buah  sirsak  dapat  digunakan  sebagai  bioreduktor  dalam  proses green  synthesis pembentukan  nanopartikel  perak.  Hal  ini  dikarenakan  kandungan  senyawa  metabolit sekunder pada kulit sirsak dapat mereduksi Ag 3+ menjadi Ag 0 dalam ukuran nano. Metabolit sekunder pada kulit sirsak didapatkan dengan cara ekstraksi menggunakan pelarut yang nilai polaritasnya mendekati nilai polaritas  metabolit sekunder kulit buah sirsak. Pada penelitian ini  digunakan  pelarut  etanol-aquadest  dan  etanol.  Ekstrak  yang  didapat  kemudian diformulasikan dengan larutan AgNO 3 dengan variasi konsentrasi 0,5; 1; 1,5 dan 2 mM untuk mengetahui  konsentrasi  optimum  pada  pembentukan  nanopartikel  perak.  Konsentrasi maksimum didapatkan pada konsentrasi AgNO 3 2 mM, dilihat dari absorbansi paling tinggi didapat  pada  pengamatan  panjang  gelombang  maksimal  400-450  nm  dengan  konsentrasi AgNO 3 yang  digunakan  2  mM.  Nanopartikel  perak  yang  terbentuk  kemudian  dianalisis menggunakan Particle  Size  Analyzer (PSA)  untuk  mengetahui  ukuran  nanopartikel  yang terbentuk. Nanopartikel yang menggunakan pelarut etanol-aquadest memiliki ukuran sebesar 92,83 nm, sedangkan yang menggunakan pelarut etanol memiliki ukuran 301,3 nm.
Kata Kunci: Kulit Sirsak; Bioreduktor; Nanopartikel perak; Metabolit Sekunder; Sintesis

## 1. Pendahuluan
Nanoteknologi  merupakan  salah  satu  teknologi  yang  melibatkan  molekul dengan ukuran kurang dari 1000 nanometer [1]. Aplikasi nanoteknologi dalam berbagai bidang  seperti  kimia,  biologi,  fisika,  dan  rekayasa  genetika  menjadi  sangat  menarik dibeberapa tahun terakhir [2]. Beberapa jenis pengembangan nanoteknologi yang sangat pesat  yaitu  nano-medicine,  nanoemulsi  dan  nanopartikel.  Penelitian  tentang  nano menjadi  perhatian  penting  bagi  peneliti  dunia  dikarenakan  penelitian  ini  dapat diaplikasikan dengan sangat luas seperti dalam bidang biomedis, elektronik dan optik [3].
Nanopartikel  secara  umum  dapat  disintesis  menggunakan  dua  jenis  metode yaitu  metode  kimia  dan  fisika. Namun  dalam  perkembangannya  dengan  mengikuti prinsip-prinsip Green Synthesis maka nanopartikel juga dapat disintesis dengan metode biologi. Metode green synthesis merupakan metode sintesis pembentukan nanopartikel logam  dengan  bantuan  bahan  alam  yang  berasal  dari  organisme  (tumbuhan,  dan mikroorganisme) baik darat maupun laut [4]. Nanopartikel perak merupakan salah satu nanopartikel  yang  dapat  disintesis  dengan  metode  green  synthesis  [1].  Prinsip  dari metode ini  adalah pembentukan nanopartikel  karena adanya proses reduksi oleh zat aktif yang berasal dari bahan alam. Karena zat pereduksi berasal dari bahan alam maka proses  yang  terjadi  disebut  bioreduksi.    Teknik  bioreduksi  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  mikroorganisme  dalam  preparasi  nanopartikel.  Tetapi  metode  ini memerlukan  pemeliharaan  kultur  yang  sulit  dan  waktu  sintesis  yang  lama  sehingga ekstrak tumbuhan menjadi alternatif sebagai bioreduktor dalam sintesis nanopartikel perak [6].
Sintesis  nanopartikel  perak  dengan  menggunakan  ekstrak  tumbuhan  lebih sederhana,  efektif dalam pembiayaan, efisien dan ramah  lingkungan. Ekstrak  tanaman ini mengandung senyawa-senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, tannin, steroid, fenolik,  saponin  dan  flavonoid  yang  pada  dasarnya  senyawa-senyawa  ini  dapat mereduksi  ion  perak  menjadi  atom  perak  dan    membentuk  nanopartikel  perak  . Beberapa  jenis  tanaman  yang  telah  dipublikasikan  sebagai  reagen  untuk    sintesis diantaranya adalah Tribulus terretris [5], Foeniculum vulgare [6] , Pinus eldarica Bark [7] , Uncaria gambir Roxb [8 ] , Percea americana [9].
Bagian dari tanaman yang sering digunakan sebagai bioreduktor adalah bagian daun,  buah  dan  kulit  buah.  Pemanfaatan  hampir  semua  bagian  tumbuhan  ini dikarenakan  memang  senyawa  metabolit  sekunder  dapat  ditemukan  pada  seluruh bagian  tanaman.  Pemanfaatan  kulit  buah  dari  aspek  lingkungan  memiliki  nilai  plus karena  kulit  buah  merupakan  limbah.  Sehingga  pengolahan  kulit  limbah  sebagai bioreduktor  dapat  mengurangi  limbah  yang  ada  di  lingkungan.  Beberapa  kulit  buah telah  digunakan  sebagai  bioreduktor  seperti  buah  naga,  pinang,  pisang,  manggis, semangka  dsb.  Kulit  sirsak  merupakan  salah  satu  kulit  buah  yang  juga  berpotensi menjadi  bioreduktor.  Hal  ini  dikarenalan  berdasarkan  hasil  penelitian  Asworo,  dkk Tahun 2022 [10]  kulit sirsak mengandung senyawa metabolit sekunder dengan aktivitas antioksidant  mencapai  95%.  Hal  ini  berarti  kulit  sirsak  mengandung  cukup  banyak senyawa metabolit sekunder yang dapat dimanfaatkan sebagai bioreduktor. Penelitian karakterisasi terhadap nanopartikel dengan bioreduktor ekstrak kulit sirsak belum pernah dilaporkan. Berdasarkan penjelasan diatas, manfaat yang ada dalam kulit sirsak  dapat  ditingkatkan  dengan  memformulasikan  menjadi  bentuk  nanopartikel. Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui  konsentrasi  dan volume optimum larutan AgNO 3 dalam  formulasi  pembentukan  naopartikel  perak.  Hasil  optimasi  kemudian dikarakterisasi ukuran  menggunakan instrument PSA ( Particle Size Analyzer ).

## 2. Metode
Alat dan Bahan
Bahan  yang  digunakan  kulit  buah  sirsak,  etanol  96%  (Bratachem,  Indonesia), aquadest,AgNO 3 (Merck), alumunium foil dan kertas saring. Peralatan yang digunakan bejana maserasi, beaker glass (pyrex), waterbath, kaca arloji, cawan porselin, pipet tetes, rak tabung reaksi, Erlenmeyer (pyrex), timbangan analitik (ohaus), labu ukur (iwaki), Spektrofotometer UV-VIS (Shimadzu), PSA (Anton Paar).

## Pembuatan Simplisia
Sebanyak ± 10 kg buah sirsak ( Annona muricata L. ) dicuci  bersih kemudian di kupas kulitnya. Kulit sirsak hasil kupasan selanjutnya dimasukkan oven hingga kering dengan suhu 60 o C. Setelah kering, dilakukan sortasi kering, dihaluskan menggunakan grinder,  dan  serbuk  simplisia  yang  didapatkan  selanjutnya  diayak  menggunakan ayakan  mesh    200  kemudian  ditimbang  [11].  Simpan  serbuk  simplisia  dalam  wadah bersih, kering dan terhindar dari sinar matahari untuk proses ekstraksi selanjutnya.

## Pembuatan Ekstrak
Sejumlah  15  gram  serbuk  simplisia  kulit  buah  sirsak  ( Annona  muricata  L. ) diekstraksi secara maserasi dengan pelarut etanol : aquades (1:7) sebanyak 150 mL, lalu disaring. Filtrat yang didapatkan kemudian digunakan untuk formulasi nanopartikel perak.  Pembuatan  ekstraksi  ini  dilakukan  secara  triplo.  Hal  yang  sama  dilakukan dengan mengganti pelarut etanol:aquadest menjadi etanol saja.
Pembuatan Larutan AgNO 3 Pembuatan  larutan  AgNO 3 sebanyak  0,08  gram  serbuk  AgNO 3 dilarutkan  ke  dalam aquadest hingga volume  250 mL dan dihomogenkan untuk membuat larutan AgNO 3 2 mM.
Sintesis Nanopartikel
Larutan AgNO 3 sebanyak 20 mL  dicampur dengan 1 mL ekstrak kulit sirsak kemudian  campuran  diaduk    menggunakan  pengaduk  magnetik  pada  suhu  60 o C hingga terjadi perubahan warna dan disimpan dalam botol kaca. Karakteristik larutan
diamati dengan perubahan warna, spektrum serapan UV-Vis pada waktu ke 1, 3 , 5 , 7 dan 9 hari.  Setelah mencapai waktu  optimum  kemudian dianalisis dengan PSA.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pada  penelitian  ini  dilakukan  pembentukan  nanopartikel  perak  secara Green Syntesis dengan  menggunakan  bioreduktor  ekstrak  kulit  sirsak.  Proses  pembentukan dilakukan dengan optimasi konsentrasi AgNO 3 yang digunakan. Optimasi konsentrasi AgNO 3 dilakukan dengan variasi konsentrasi 0,5 mM, 1 mM, 1,5 mM dan 2 mM. Volume AgNO 3 yang digunakan volume AgNO 3 40 mL. Hasil optimasi dilihat melalui panjang gelombang  maksimum  pembentukan  nanopartikel  menggunakan  spektrofotometer UV-Vis. Proses  reduksi  perak  dari  ion  Ag+  menjadi  Ag  menjadi  dasar pembentukan  puncak  SPR  pada  analisis  spektrum. Pembentukan  nanopartikel perak  ditandai  dengan  perubahan  warna  (dari  tidak  berwarna  menjadi  kuning)  dan munculnya puncak intensitas plasmon resonansi permukaan pada panjang gelombang 400-450 nm. Pengamatan dilakukan  pada hari ke 1,3,5,7 dan 9 untuk melihat kestabilan nanopartikel perak yang terbentuk. Hari ke -1 pengamatan dimulai 1 hari setelah proses sintesis.  Karena  saat  dilakukan  pengamatan  langsung  pada  hari  yang  sama  dengan proses  sintesis,  panjang  gelombang  khas  nanopartikel  perak  400-450  nm  belum terdeteksi. Hasil pengamatan ditunjukkan pada Gambar 1 dan 2.
(a) (b)
(c )                                                                                   (d)
Gambar 1. Grafik Optimasi Konsetrasi AgNO 3 Nanopartikel Perak Ekstrak Kulit Sirsak (Pelarut Etanol-Aquadest; a. 0,5 mM, b. 1 mM, c. 1,5 mM, d. 2mM)
Berdasarkan  Gambar  1  pada  optimasi  konsentrasi  AgNO 3 pada  ekstrak  kulit sirsak  dengan  pelarut  etanol  aquadest  didapatkan  konsentrasi  maksimum  2  mM. Sedangkan pada optimasi konsentrasi AgNO 3 pada ekstrak kulit sirsak dengan pelarut etanol juga didapatkan konsentrasi maksimum 2 mM seperti tertuang pada Gambar 2.
-0.1 0.4 0.9 1.4 0 500 1000 A bs o rba ns i Wavelenght (nm) Hari ke-1 Hari ke-3 Hari ke-5 Hari ke-7 Hari ke-9 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 0 200 400 600 800 A bs o rba ns i Wavelenght (nm) Hari ke-1 Hari ke-3 Hari ke-5 Hari ke-7 Hari ke-9 -0.1 0.4 0.9 1.4 0 500 1000 ab so rba ns i Wavelenght (nm) Hari ke-1 Hari ke-3 Hari ke-5 Hari ke-7 Hari ke-9 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 0 200 400 600 800 A bs o rba ns i Wavelenght (nm) Hari ke-1 Hari ke-3 Hari ke-5 Hari ke-7 Hari ke-9
(a) (b)
(c )                                                                   (d)
Gambar 2. Grafik Optimasi Konsetrasi AgNO 3 Nanopartikel Perak Ekstrak Kulit
Sirsak  (Pelarut Etanol; a. 0,5 mM, b. 1 mM, c. 1,5 mM, d. 2mM)
Absorbansi  yang  didapatkan  pada  konsentrasi  2mM  menunjukkan  absobansi maksimum.  Hal  ini  berarti  pada  konsentrasi  2mM    jumlah  Ag+  yang  direduksi  oleh ekstrak lebih banyak. Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan dimana  semakin  tinggi  konsentrasi  AgNO 3 yang  digunakan  maka  semakin  banyak nanopartikel yang terbentuk [12]–[14]. Dengan kata lain jumlah nanopartikel perak yang terbentuk paling maksimum. Untuk kestabilan dari penggunaan konsentrasi AgNO 3 2 mM  ini  juga  sangat  stabil  dilihat  dari  tidak  adanya  pergeseran  panjang  gelombang maksimum  pada  pengamatan  menggunakan  spektrofotometer  UV-Vis  di  setiap pengamatan yang dilakukan.
Gambar 3. Ukuran Partikel Nanopartikel Perak Ekstrak Kulit Sirsak

## (Pelarut Etanol-Aquadest)
Hasil  optimasi  konsentrasi  ini  kemudian  digunakan  untuk  karakterisasi Nanopartikel  yang  terbentuk  menggunakan Particle  Size  Analyzer (PSA).  Hasil karakterisasi didapatkan data ukuran partikel nanopartikel perak yang terbentuk. Uji Particle size Analyzer (PSA) bertujuan untuk mengetahui ukuran partikel pada larutan
0 0.5 1 1.5 0 200 400 600 800 A bs o rba ns i Wavelenght (nm) Absorbansi Hari ke-1 Absorbansi Hari ke-3 Absorbansi Hari ke-5 Absorbansi Hari ke-7 0 0.5 1 1.5 200 400 600 800 A bs o ran si Wavelenght (nm) Absorbansi Hari ke-1 Absorbansi Hari ke-3 Absorbansi Hari ke-5 Absorbansi Hari ke-7 Absorbansi Hari ke-9 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 300 500 700 900 A bs o rba ns i Wavelenght (nm) Absorbansi Hari ke-1 Absorbansi Hari ke-3 Absorbansi Hari ke-5 Absorbansi Hari ke-7 Absorbansi Hari ke-9 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 300 400 500 600 700 800 A bs o rba ns i Wavelenght (nm) Absorbansi Hari ke-1 Absorbansi Hari ke-3 Absorbansi Hari ke-5 Absorbansi Hari ke-7 Absorbansi Hari ke-9
nanopartikel perak dengan menggunakan metode uji Dynamic light scattering[15]–[17]. Secara    kualitatif  ataupun  kuantitatif  hasil  pengukuran  menggunakan  Particle  Size Analyzer (PSA) akan ditampilkan pada gambar 3 dan 4.
Dari  gambar  3  dan  4  dapat  kita  ketahui  bahwa  ukuran  nanopartikel  yang terdapat  pada  pelarut  etanol-aquadest  masih    tergolong  sebagai  nanopartikel  yaitu sebesar  92,83 nm. Tetapi untuk pelarut etanol nanopartikel yang terbentuk sebesar 301,3 nm.  Kepolaran  dari  kedua  pelarut  ini  ternyata  mempengaruhi  proses  pembentukan nanopartikel. Semakin polar pelarut yang digunakan ukuran partikel yang terbentuk lebih kecil.

## Gambar 4. Ukuran Partikel Nanopartikel Perak Ekstrak Kulit Sirsak (Pelarut Etanol)
Indeks polaritas pelarut etanol-aquades (1:7) yang digunakan pada penelitian ini sebesar  9,549  sedangkan  indeks  polaritas  etanol  sebesar  5,2.    Kepolaran  pelarut mempengaruhi  jumlah  zat  aktif    bioreduktor  yang  terekstrak.  Semakin  polar  pelarut yang digunakan semakin banyak zat aktif yang terekstrak maka proses pembentukan nanopartikel  semakin  optimum.  Hal  ini  terbukti  dari  ukuran  nanopartikel  yang terbentuk lebih kecil atau optimum pada penggunaan pelarut etanol-aquadest. Tetapi dari hasil ini dapat dilihat bahwa nanopartikel perak dengan bioreduktor ekstrak kulit sirsak dengan kedua pelarut yang digunakan masih dapat terbentuk.

## 4. Kesimpulan
Dapat  disimpulkan  bahwa  pada  setiap  variasi  konsentrasi  AgNO 3 yang digunakan  dapat  membentuk  nanopartikek  perak  hal  ini  terlihat  dari  panjang gelombang  maksimum  400-450  yang  terdeteksi  pada  masing-masing  variasi konsentrasi. Hanya saja pada konsentrasi 2 mM absorbansi yang dihasilkan lebih besar. Pelarut  pada  proses  ekstraksi  bioreduktor  kulit  sirsak  mempengaruhi  ukuran nanopartikel yang terbentuk. Semakin polar pelarut ukuran yang dihasilkan semakin kecil.

## Referensi
[1]  D.  Ayumi,  S.  Sumaiyah,  and  M.  Masfria,  “Pembuatan  Dan  Karaterisasi Nanopartikel  Ekstrak  Etanol  Daun  Ekor  Naga  (Rhaphidophora  pinnata  (L.f.) Schott) Menggunakan Metode  Gelasi  Ionik,” tm ,  vol.  1, no.  3,  pp.  029–033,  Dec. 2018, doi: 10.32734/tm.v1i3.257.
[2]  D.  Kurniasari  and  S.  Atun,  “PEMBUATAN  DAN  KARAKTERISASI NANOPARTIKEL EKSTRAK ETANOL TEMU KUNCI (Boesenbergia pandurata) PADA BERBAGAI VARIASI KOMPOSISI KITOSAN,” JSD , vol. 6, no. 1, p. 31, May 2017, doi: 10.21831/jsd.v6i1.13610.
Asworo  et al., 2023; Indonesian Journal of Pharmaceutical Education (e-Journal); 3(3): 468-474
[3]  G.  A.  Duncan  and  M.  A.  Bevan,  “Computational  design  of  nanoparticle  drug delivery systems for selective targeting,” Nanoscale , vol. 7, no. 37, pp. 15332–15340, 2015, doi: 10.1039/C5NR03691G.
[4]  N. Asmathunisha and K. Kathiresan, “A review on biosynthesis of nanoparticles by marine organisms,” Colloids and Surfaces B: Biointerfaces , vol. 103, pp. 283–287, Mar. 2013, doi: 10.1016/j.colsurfb.2012.10.030.
[5]  V.  Gopinath,  D.  MubarakAli,  S.  Priyadarshini,  N.  M.  Priyadharsshini,  N. Thajuddin, and P. Velusamy, “Biosynthesis of silver nanoparticles from Tribulus terrestris and its antimicrobial activity: A novel biological approach,” Colloids and Surfaces B: Biointerfaces , vol. 96, pp. 69–74, Aug. 2012, doi: 10.1016/j.colsurfb.2012.03.023.
[6]  S. Bonde, “A biogenic approach for green synthesis of silver nanoparticles using extract of Foeniculum vulgare and its activity against Staphylococcus aureus and Escherichia  coli,” Nusantara  Biosci ,  vol.  3,  no.  2,  Jan.  1970,  doi: 10.13057/nusbiosci/n030201.
[7]  S. Iravani and B. Zolfaghari, “Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Pinus eldarica Bark Extract,” BioMed Research International , vol. 2013, pp. 1–5, 2013, doi: 10.1155/2013/639725.
[8]  A. Labanni, Zulhadjri, D. Handayani, and S. Arief, “ Uncaria gambir Roxb. mediated green  synthesis  of  silver  nanoparticles  using  diethanolamine as  capping  agent,” IOP  Conf.  Ser.:  Mater.  Sci.  Eng. ,  vol.  299,  p.  012067,  Jan.  2018,  doi:  10.1088/1757- 899X/299/1/012067.
[9]  S.  P.  Vinay,  N.  Chandrashekar,  and  C.  P.  Chandrappa,  “Silver  nanoparticles: Synthesized by leaves extract of Avocado and their antibacterial activity,” vol. 5, no. 2, 2017.
[10]  R. Y. Asworo and H. Widwiastuti, “Pengaruh Ukuran Serbuk Simplisia dan Waktu Maserasi terhadap Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kulit Sirsak,” IJPE , vol. 3, no. 2, May 2023, doi: 10.37311/ijpe.v3i2.19906.
[11]  A. H. Sahadewo, T. Elysabeth, and Slamet, “Utilization of Uncaria gambir Roxb leaf extract as a reducing agent in the green synthesis of Ag/TiO 2 composites and its application for multifunctional towels,” Textile Research Journal , vol. 93, no. 11–12, pp. 2849–2858, Jun. 2023, doi: 10.1177/00405175221145621.
[12]  F.  Ardhiati  and  M.  Muldarisnur,  “Pengaruh  Konsentrasi  Larutan  Prekursor Terhadap Morfologi dan Ukuran Kristal Nanopartikel Seng Oksida,” JFU , vol. 8, no. 2, pp. 133–138, Apr. 2019, doi: 10.25077/jfu.8.2.133-138.2019.
[13]  F. Sutanti, D. Silvia, M. A. Putri, and V. A. Fabiani, “PENGARUH KONSENTRASI AgNO3  PADA  SINTESIS  NANOPARTIKEL  PERAK  MENGGUNAKAN BIOREDUKTOR”.
[14]  A.  L.  Prasetiowati  and  A.  T.  Prasetya,  “Sintesis  Nanopartikel  Perak  dengan Bioreduktor  Ekstrak  Daun  Belimbing  Wuluh  (Averrhoa  Bilimbi  L.)  sebagai Antibakteri,” 2018.
[15]  R.  Dwistika,  “KARAKTERISTIK  NANOPARTIKEL  PERAK  HASIL  PRODUKSI DENGAN TEKNIK ELEKTROLISIS BERDASARKAN UJI SPEKTROFOTOMETER UV-VIS DAN PARTICLE SIZE ANALYZER (PSA)”.
[16]  S. Shabri et al. , “Karakteristik nanopartikel ekstrak teh hijau dengan metode nano milling  dan  nano  spray,” JSTK ,  vol.  21,  no.  2,  pp.  74–84,  Dec.  2019,  doi: 10.22302/pptk.jur.jptk.v21i2.146.
[17]  A.  C.  Sovawi,  “SINTESIS  NANOPARTIKEL  EMAS  DENGAN  BIOREDUKTOR EKSTRAK BUAH JAMBU,” 2016.